4 



Prof. Ernesto Drago 



[Memoria IV. 



del fenomeno sta al di sopra della curva normale per il filo ricotto invece sta al disotto 

 della rispettiva curva normale. 



Per quanto inoltre riguarda la torsione dell' estremità libera del filo sotto l'azione del 

 campo magnetico prodotto dalle scariche oscillatorie e di cui ho fatto cenno in miei pre- 

 cedenti lavori (1) mi sembra interessante far notare che anche per questi fili di ferro-ni- 

 chel cimentati si avevano delle piccole deformazioni temporanee il cui valore medio non 

 raggiungeva mezza, divisione della scala. Il senso di tale deformazione era lo stesso di 

 quello osservato per il filo di ferro quando si aveva una diminuzione di attrito interno 

 sotto Tazione del campo magnetico prodotto dalle scariche oscillatorie mentre era contra- 

 rio, come avevo osservato per i fili di cobalto, quando si aveva uri aumento di attrito in- 

 terno per azione del campo predetto. Come già feci rilevare nel mio precedente lavoro 

 sui tili di cobalto,' pare adunque che, a causa delle variazioni di elasticità che avvengono 

 in campi magnetici variabili, si determinino deformazioni di torsione che starebbero in re- 

 lazione con il senso di variazione dell' attrito interno. 



Relativamente poi all'azione esercitata dai campi magnetici costanti od alternati sul- 

 l'attrito interno del filo di ferro-nichel contenente 50 % di Ni devo far notare sin d'ora 

 che è anche piccola la variazione determinata da tali campi sull' attrito stesso, oltre di che- 

 da ricerche fatte in proposito con campi magnetici crescenti sino a 390 gauss e generati 

 tanto da corrente costante quanto da corrente alternata monofase a 50 periodi circa ri- 

 sultò sempre, anche per il /ilo ricolto, una diminuzione di attrito interno e mai un au- 

 mento come era avvenuto nelle esperienze già descritte sopra. 



Ala altre ricerche sono in corso per studiare dettagliatamente oltre che tale azione, 

 anche le variazioni di attrito interno in campo magnetico per fili di ferro-nichel contenente 

 varie percentuali di nichel. 



4. Da tutto quanto ho brevemente esposto si possono trarre le seguenti conclusioni '. 



1. L'attrito interno dei l'ili crudi di ferro nichel contenenti 50 u / di Ni, di rigidità 

 660 X 10° [C. G. S.] diminuisce per 1' influenza del campo magnetico prodotto dalle sca- 

 riche oscillatorie, ma aumenta al contrario nelle stesse condizioni se il filo è ricotto in ma- 

 niera da conseguire la rigidità più piccola 600 X IO' [C. G. S. | 



Questo comportamento è opposto a quello già da me trovato (2) per i tili di nichel 

 i quali crudi presentavano un attrito interno maggiore sotto l'azione del campo suddetto 

 mentre lo presentavano minoré quando erano ricotti e cimentati in determinate condizioni. 



Risulta quindi evidente anche in questo caso che probabilmente in corrispondenza ad un 

 determinato valore del modulo di rigidità l'attrito interno del filo di ferro-nichel contenente 

 50 % di Ni non sarà influenzato dal campo magnetico prodotto dalle scariche oscillatorie.. 



_'. Pare che nelle condizioni sperimentali esposte il massimo aumento d' attrito inter- 

 no si ottenga con la magnetizzazione prodotta dai treni di scariche oscillatorie inviati nel. 

 solenoide al principio ed alla fine di ogni oscillazione semplice del filo. 



3. La ricottura del filo rende più grande 1' aumento di attrito interno e la sua' in- 

 fluenza si fa maggiormente sentire con la magnetizzazione intermittente prodotta da ua 



(1) Remi. Accademici 1911 Voi. XX 2 sera-, pag. 104 e Rend. Acc. Lincei - Voi. 



(2) Rend. Acc. Lincei - 191^ - Voi. XXIV. 2. sem. pag. 20. 



